B58 C U I 



formant avec le plan de la lame un angle d'environ iSS" 3o'. 



M. de Bournon avoit cm d'aLord que cet angle étoit de 

 135". Il regarde le prisme hexaèdre régulier comme étant 

 la forme primitive de ce cuivre arseniaté. 



Sa pesanteur spécifique est 2,24.8, et sa dureté moindre que 

 celle delachauxcarbouatée. Son tissu est très-lamelleux dans 

 le sens des grandes faces, et sa cassure ordinairement striée. 



Sa couleur est le plus beau vert d'émeraude ; elle ne 

 varie pas. 



Il se comporte avec le chalumeau tout autrement que le 

 C. a. octaèdre obtus. Du moment qu'il éprouve la chaleur, 

 il décrépite fortement et se réduit à l instant en poussière ; 

 ce n'est qu'avec une précaution extrême qu'on peut parvenir 

 à lui faire éprouver directement l'action de la flamme , et 

 alors il se change , presque instantanément , en une scorie 

 spongieuse , noire et très-légère , qui ne tarde pas à fondre 

 avec bouillonnement , et donne un bouton noir d'un aspect 

 légèrement vitreux. 



Si , en traitant cet arseniatc au chalumeau , on ajoute un 

 peu de suif, le mélange s'enllamme avec une légère explo- 

 sion , donne une flamme verte , et brille en fusant comme 

 le salpêtre , ce que ne fait pas l'espèce précédente. 



Cent parties renferment , selon M. Chenevix : oxyde de 

 cuivre, 58; acide arsenique , 21; et eau, 21. 



M. Vauquélin a prouvé , dans la même variété: oxyde de 

 cuivre , Sg ; acide , 43 ; eau ,17. 



m. c. a, en prisme tétraèdre rhumboîdal , désigné précé- 

 demment par M. de Bournon , sous le nom de C. a. en 

 octaèdre aigu ; ( C. a. octaèdre aigu cunéiforme^ H. ; Blœttriches 

 Olii>enerz , W. ; Dichtes Oli^>enerz^ K. Gemeines Olii>enkiipfer , 

 Haussman ). 



Ce prisme, dDnt les faces font entre elles des angles de 

 96° et 84" , est droit et habituellement terminé par un som- 

 met dièdre. Ces faces forment sur l'arête terminale, un angle 

 d'environ 112°. 



Très-fréquemment les angles obtus du prisme sont rem- 

 placés par une facette parallèle à l'axe. 



La pesanteur spécifique de ce C. a. est bien supérieure à 

 celle des précédens , étant de 4^280; sa dureté est aussi 

 plus considérable , car il raye la chaux fluatée et la baryte 

 sulfatée , mais pas le verre. 



Son tissu n'est pas lamelleux , et sa cassure est irrégulière 

 et souvent granuleuse. 



Les cristaux entièrement opaques sont d'un vert-bouteillè 

 tirant sur le noir, mais qui passe au vert jaunâtre , et menue 

 au jauae métallique dans les cristaux capillaires. 



